## ANALISIS PENGARUH SERAT LIMBAH TEFLON TERHADAP SIFAT MEKANIK KOMPOSIT FIBER SEBAGAI MATERIAL PENGGANTI ALAS COR BETON
Hendra Aryanta 1 , Abdullah Ma’ruf 1 , Khanif Khoirul F. 1 , Nurida Finahari 2
1 Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang
2 Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang Jl. Borobudur 35 Malang 65128
Email: aryantahendra20@gmail.com

## ABSTRACT
Teflon  wastes  are  slightly  difficult  to  recycle  because  the  recycle  products  have  different characteristic. Teflon wastes in flake form can used as alternative composite material. This research is  aimed  to  get  the  effect  of  teflon  waste  due  to  mechanical  properties  of  fiber  composite.  The research is done with laboratory experiments. Three different kind of Teflon which are white, blue and grey are studied. Teflon fiber compositions are varied as 0, 50, 70 and 90% of composite volume. The fibers are varied in length as 2, 3 and 4 cm, with 1 mm in width and thickness. Tensile tests are conducted  for  specimens  with  ASTM  D-4762  standard.  Charpy  impact  tests  are  conduct  for specimens with with ASTM E 23 standard. The crack of the specimens are visualized with a digital camera. The result shows that Teflon fiber has effect due to mechanical properties. White Teflon tend to have greater tensile and impact strength rather grey and blue Teflon. The increase of Teflon composite volume tends to increase tensile and impact strength. Teflon length also tends to increase tensile and impact strength.
Keywords: teflon, waste, composite, mechanical properties

## PENDAHULUAN
Teflon  adalah  nama  dagang  terdaftar  dari bahan plastik yang sangat berguna yaitu Poly Tetra Fluoro  Ethylene (PTFE).  PTFE  adalah  salah  satu kelas dari plastik yang dikenal sebagai fluoropolymers .  Teflon  merupakan  bahan  yang sangat  baik  untuk  melapisi  bagian-bagian  atau komponen mesin yang terkena panas, pakaian, dan gesekan,  untuk  peralatan  laboratorium  yang  harus tahan  korosif  bahan  kimia,  dan  sebagai  lapisan untuk peralatan masak dan peralatan lainnya [1].
Teflon  digunakan  sebagai  bahan  isolator listrik, seal , gasket , bushing dan alat anti gesek pada industri  kimia,  listrik  dan  tekstil.  Teflon  juga dimanfaatkan  sebagai  bahan  penyekat,  misalnya untuk  kotak  penyekat  ( stuffing  box ),  cincin  geser (sifat  geseran  dapat  diperbaiki  dengan  bagian- bagian  alat  dari  Teflon  menambahkan graft ke dalamnya).  Teflon  digunakan  juga  untuk  cincin  O atau o-ring , untuk gasket konsentrik dengan diberi bahan lunak (sebab Teflon tidak begitu elastis), alat- alat yang kecil, pipa, selang selubung pipa [2].
Pengerjaan  komponen-komponen  mesin atau kebutuhan teknik lainnya yang berbahan teflon di  bengkel-bengkel  pengerjaan  dengan  mesin perkakas akan menghasilkanlimbah. Limbah Teflon salah  satunya  akan  berbentuk  serpih,  serat  atau rambut  karena  proses  pemotongan  dengan  mesin
bubut.  Hal  ini  merupakan  suatu  permasalahan limbah  proses  yang  berpotensi  membahayakan lingkungan sekitar jika tidak ditangani secara tepat.
Setelah  digunakan,  PTFE  harus  dikubur  di tempat pembuangan sampah, bukan dibakar, karena jika  dibakar  pada  temperatur  yang  tinggi  akan melepaskan  hydrogen  klorida  dan  zat-zat  beracun lainnya. PTFE juga terdegradasi dalam lingkungan ke  dalam  satu  substansi  yang  beracun  untuk tanaman  ( Trifluoroacetate atau  TFA).  Sementara tingkatnya sampai saat ini, kadar terurainya TFA di lingkungan rendah, zat bertahan untuk waktu yang lama. Jadi TFA memungkinan menyebabkan polusi dan menyebabkan kekhawatiran untuk masa depan [1].
Permasalahan  potensi  polusi  limbah Teflon  ini  memerlukan  suatu  solusi  yang  tepat. Salah  satu  alternatif  yang  dapat  dilakukan  adalah pemanfaatan  limbah  Teflon  sebagai  serat  pengisi komposit  berbahan  fiber.  Hal  ini  dapat  dilakukan karena  Teflon  termasuk  dalam  bahan  penyekat. Teflon  sangat  kenyal  dan  fleksibel  serta  unggul dalam ketahanan panas dimana Teflon tidak dapat terbakar, tidak dapat diserang oleh berbagai reaksi bahan  pelarut.  Teflon  memiliki  sifat  mekanis diantaranya  tingkat  kekekerasan  yang  tinggi meskipun elastisitasnya relatif rendah [2].
Penggantian  serat  komposit  dengan  serat lain  telah  banyak  diteliti.  Bahan  komposit  yang digunakan dalam penelitian umumnya adalah bahan fiber  atau  epoksi.  Serat  pengganti  divariasikan dalam bentuk prosentase volume. Fokus penelitian umumnya  menggunakan  bahan  serat  alam  seperti serat  tapis  kelapa  [3],  serat  widuri  [4]  dan  serat pandanwangi  [5].  Sedangkan  pemanfaatan  limbah industri  sebagai  bahan  pengganti  serat  komposit masih dilakukan pada limbah plastik. Penelitian ini antara  lain  dilakukan  komposit  hasil  daur  ulang plastik  (HDPE,  PET)  dan  karet  [6],  pembuatan papan  partikel  dari  limbah plastic polyprophylene (PP)  dan  tangkai  bambu  [7]  dan  papan  komposit dari  limbah  industri  dengan  perekat  campuran plastik polypropylene [8].
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka dapat dilakukan penelitian penggantian serat fiber dengan limbah Teflon. Hal ini perlu dilakukan sebagai  upaya  pemanfaatan  limbah  yang  sangat berbahaya  bagi  lingkungan.  Penelitian  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  pengaruh  serat limbah  Teflon  terhadap  sifat  mekanik  komposit fiber.  Sifat  mekanik  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah kekuatan tarik dan impak.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen. Variabel bebas meliputi 3 jenis Teflon yaitu Teflon putih, biru dan abu-abu. Volume serat Teflon divariasikan sebesar 0% (serat fiber), 50, 70 dan 90%. Panjang serat Teflon divariasikan 2, 3 dan 4 cm dengan lebar dan tebal serat 1 mm. Variabel terikat  meliputi  kekuatan  tarik  dengan  uji  tarik, Kekuatan impak dengan uji impak Charpy dan foto patahan  dengan  kamera  digital.  Benda  uji  tarik menggunakan standar ASTM D-4762 dan benda uji impak  menggunakan  standar  ASTM  E  23.  Setiap percobaan dilakukan sebanyak 3 kali.
Gambar 1. Bahan teflon
Gambar 2. Alat cetak benda uji
7,5 cm 16,5 cm 2 c m 4,5 cm 1 cm Gambar 3. Skema benda uji tarik ASTM D-4762 5,5 cm 1 cm 1 c m 2 mm 45 o

## Gambar 4. Skema benda uji impak ASTM E 23

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kekuatan Tarik
Kekuatan tarik bahan dengan menggunakan persamaan:

## A F  
Dimana:
F = kekuatan patah (kg) hasil pengukuran A = luas penampang patahan = 1 cm 2
Tabel 1. Kekuatan tarik (N/cm 2 ) Teflon putih
Serat teflon ( %) Panjang Serat 2 cm Panjang Serat 3 cm Panjang Serat 4 cm 0 1.70 1.76 1.78 70 2.30 2.33 2.45 80 2.45 2.54 2.65 90 2.69 2.78 2.93 Tabel 2. Kekuatan tarik (N/cm 2 ) Teflon abu-abu Serat teflon ( %) Panjang Serat 2 cm Panjang Serat 3 cm Panjang Serat 4 cm 0 1.66 1.72 1.76 70 2.22 2.31 2.37 80 2.40 2.42 2.54 90 2.58 2.68 2.86 Tabel 3. Kekuatan tarik (N/cm 2 ) Teflon biru Serat teflon ( %) Panjang Serat 2 cm Panjang Serat 3 cm Panjang Serat 4 cm 0 1.61 1.67 1.69 70 1.99 2.14 2.26 80 2.34 2.37 2.46 90 2.46 2.56 2.59
Gambar 5. Grafik kekuatan tarik Teflon putih
Gambar 6. Grafik kekuatan tarik Teflon abu-abu
Gambar 7. Grafik kekuatan tarik Teflon biru
Grafik pada gambar 5, 6, dan 7 menunjukkan tren grafik yang serupa yaitu bahwa kekuatan tarik bahan uji cenderung meningkat dengan penambahan komposisi volume serat Teflon. Hasil ini  menunjukkan  bahwa  serat  Teflon  dapat meningkatkan sifat mekanis bahan fiber dan dapat menggantikan  serat  sintetis  yang  ada  di  pasaran. Grafik juga  menunjukkan bahwa  semakin panjang serat  Teflon  maka  kekuatan  tarik  juga  cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena ukuran yang
lebih  panjang  menyebabkan  ikatan  bahan  fiber menjadi  lebih  kuat  sehingga  lebih  sulit  untuk dipatahkan.
Hasil pengolahan data pada tabel 1, 2 dan 3 menunjukkan  bahwa  Teflon  berwarna  putih cenderung memiliki kekuatan tarik yang lebih besar dibandingkan  dengan  Teflon  abu-abu  dan  Teflon biru.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jenis  Teflon berdasarkan  perbedaan  warna  memiliki  pengaruh yang berbeda terhadap kekuatan tarik bahan. Bahan pewarna abu-abu dan biru tidak menghasilkan efek ikatan  yang  lebih  kuat  terhadap  bahan  Teflon sebagai  pengganti  serat  sintetis  fiber.  Kekuatan tarik  maksimum  terjadi  pada variasi  Teflon  putih, komposisi  90%  dan  panjang  4  cm  yaitu  sebesar 2,93 kg/cm2. Kekuatan tarik minimum terjadi pada variasi  Teflon  biru,  komposisi  0%  dan  panjang  2 cm yaitu sebesar 1,61 kg/cm 2 .

## Kekuatan Impak
Kekuatan impak dihitung dengan persamaan:
  A os g m K      cos (J/mm 2 )
Dimana: m = massa pendulum = 2,5 kg
g = konstanta gravitasi = 9,8 m/dt 2
 = panjang lengan pendulum = 0,3 m
 = sudut posisi awal pendulum = 60 o
 = sudut posisi akhir pendulum (hasil pengukuran)
Tabel 4. Kekuatan impak (J/mm 2 ) Teflon putih Serat teflon ( %) Panjang Serat 2 cm Panjang Serat 3 cm Panjang Serat 4 cm 0 0.183 0.198 0.234 70 0.246 0.261 0.278 80 0.278 0.298 0.308 90 0.296 0.325 0.338 Tabel 5. Kekuatan impak (J/mm 2 ) Teflon abu-abu Serat teflon ( %) Panjang Serat 2 cm Panjang Serat 3 cm Panjang Serat 4 cm 0 0.145 0.194 0.214 70 0.243 0.268 0.278 80 0.273 0.296 0.302 90 0.299 0.314 0.334
0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0 50 70 90 Kek u a ta n T a rik ( k g /c m 2 ) Komposisi volume ( %) Putih 2 cm Putih 3 cm Putih 4 cm 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0 50 70 90 Kek u a ta n T a rik ( k g /c m 2 ) Komposisi Volume ( %) Abu-abu 2 cm Abu-abu 3 cm Abu-abu 4 cm 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0 50 70 90 Kek u a ta n T a rik ( k g /c m 2 ) Komposisi Volume ( %) Biru 2 cm Biru 3 cm Biru 4 cm
Tabel 6. Kekuatan impak (J/mm 2 ) Teflon biru
Serat teflon ( %) Panjang Serat 2 cm Panjang Serat 3 cm Panjang Serat 4 cm 0 0.141 0.175 0.200 70 0.241 0.251 0.278 80 0.268 0.281 0.292 90 0.290 0.307 0.332
Gambar 8. Grafik kekuatan impak Teflon putih
Gambar 9. Grafik kekuatan impak Teflon abu-abu
Gambar 10. Grafik kekuatan impak Teflon biru
Grafik  pada  gambar  8,  9  dan  10 menunjukkan  tren  grafik  yang  serupa  dengan kekuatan  tarik.  Kekuatan  impak  bahan  cenderung meningkat dengan penambahan prosentase komposisi  volume  dan  penambahan  ukuran panjang  serat.  Selain  itu,  fenomena  yang  sama terjadi  pada  kekuatan  impak  berdasarkan  warna Teflon.  Teflon  putih  cenderung  memiliki  nilai kekuatan  impak  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan Teflon abu-abu dan biru. Kekuatan impak maksimum  terjadi  pada  variasi  Teflon  putih, komposisi  90%  dan  panjang  4  cm  yaitu  sebesar 0,338  J/mm 2 .  Kekuatan  impak  minimum  terjadi pada  variasi  Teflon  biru,  komposisi  0%  dan panjang 2 cm yaitu sebesar 0,141 J/mm 2 . Peningkatan  kekuatan  tarik  dan  impak bahan  komposit  fiber  dengan  serat  Teflon  terjadi disebabkan sifat bahan Teflon tersebut. Sifat yang mendukung  ini  adalah  sifat  tahan  gesekan.  Beban tarik juga terkait dengan beban gesek sehingga sifat tahan  gesekan  yang  baik  akan  menghasilkan kekuatan tarik yang relatif besar. Demikian halnya dengan kekuatan impak. Bahan dengan sifat tahan gesek yang baik akan lebih mampu dalam menahan beban impak.
Gambar 11. Foto patahan Teflon putih
0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0 50 70 90 Kek u a ta n T a rik ( k g /c m 2 ) Komposisi volume ( %) Putih 2 cm Putih 3 cm Putih 4 cm 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0 50 70 90 Kek u a ta n T a rik ( k g /c m 2 ) Komposisi Volume ( %) Abu-abu 2 cm Abu-abu 3 cm Abu-abu 4 cm 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0 50 70 90 Kek u a ta n T a rik ( k g /c m 2 ) Komposisi Volume ( %) Biru 2 cm Biru 3 cm Biru 4 cm
Gambar 13. Foto patahan Teflon biru
Foto-foto  patahan  pada  gambar  11,  12  dan 13  menunjukkan  bahwa  patahan  teflon  putih cenderung  menghasilkan  struktur  patahan  yang mengkilat  seperti  kristal  dibandingkan  dengan Teflon  abu-abu  dan  Teflon  biru.  Fenomena  visual ini merupakan indikasi dari sifat bahan yang relatif
lebih ulet. Hal ini sesuai dengan  hasil pengolahan data terkait dengan perbedaan sifat mekanik bahan yang diuji.
Peningkatan  sifat  mekanik  bahan  juga sesuai  dengan  sifat  yang  lain  dari  bahan  Teflon. Teflon  pada  dasarnya  adalah  bahan  penyekat berbentuk  padat.  Sifat  ini  adalah  Teflon  memiliki tingkat  kekerasan  yang  relatif  tinggi  meskipun memiliki  elastistis  yang  relatif  rendah.  Selain  itu, rantai-rantai  senyawa  Teflon  cenderung  terkemas dengan  baik  dan  cukup  berhablur  atau  bersifat kristalin  [12].  Hal  ini  sesuai  dengan  foto-foto patahan benda kerja hasil-hasil penelitian.

## Uji Statistik
Uji  statistik  dilakukan  menggunakan SPSS for Windows 20 untuk:
1. Uji signifikansi  menggunakan  metode korelasi bivariate ( bivariate correlation ). Hasil uji dapat dilihat di tabel 7.
2. Uji  reliabilitas  data  menggunakan  skala reliabilitas  ( reliability  scale ).  Hasil  uji  dapat dilihat di tabel 8.
Tabel 7. Hasil uji signifikansi
Putih 2cm  Putih 3cm  Putih 4cm  Abu-abu 2cm  Abu-abu 3cm  Abu-abu 4cm  Biru 2cm  Biru 3cm  Biru 4cm
Putih 2cm Pearson Correlation 1 .998 ** 1.000 ** .999 ** .999 ** .998 ** .971 * .994 ** .995 ** Sig. (2-tailed) .002 .000 .001 .001 .002 .029 .006 .005 N 4 4 4 4 4
4 4 4 4 Putih 3cm Pearson Correlation .998 ** 1 .999 ** .998 ** .996 ** .998 ** .983 * .999 ** .994 ** Sig. (2-tailed) .002 .001 .002 .004 .002 .017 .001 .006 N 4 4 4 4 4
4 4 4 4 Putih 4cm Pearson Correlation 1.000 ** .999 ** 1 .999 ** .998 ** .999 ** .977 * .997 ** .995 ** Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .002 .001 .023 .003 .005 N 4 4 4 4 4
4 4 4 4 Abu-abu 2cm  Pearson Correlation .999 ** .998 ** .999 ** 1 .996 ** .995 ** .978 * .996 ** .999 ** Sig. (2-tailed) .001 .002 .001 .004 .005 .022 .004 .001 N 4 4 4 4
4 4 4 4 4 Abu-abu 3cm  Pearson Correlation .999 ** .996 ** .998 ** .996 ** 1 .998 ** .963 * .991 ** .991 ** Sig. (2-tailed) .001 .004 .002 .004 .002 .037 .009 .009 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Abu-abu 4cm  Pearson Correlation .998 ** .998 ** .999 ** .995 ** .998 ** 1 .973 * .995 ** .988 * Sig. (2-tailed) .002 .002 .001 .005 .002 .027 .005 .012 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Biru 2cm Pearson Correlation .971 * .983 * .977 * .978 * .963 * .973 * 1 .991 ** .978 * Sig. (2-tailed) .029 .017 .023 .022 .037 .027 .009 .022 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Biru 3cm Pearson Correlation .994 ** .999 ** .997 ** .996 ** .991 ** .995 ** .991 ** 1 .993 ** Sig. (2-tailed) .006 .001 .003 .004 .009 .005 .009 .007 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Biru 4cm Pearson Correlation .995 ** .994 ** .995 ** .999 ** .991 ** .988 * .978 * .993 ** 1 Sig. (2-tailed) .005 .006 .005 .001 .009 .012 .022 .007 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Tabel 8. Hasil uji reliabilitas
Cronbach's Alpha N of Items .998 9
Hasil uji signifikansi di tabel 7 menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  berkisar antara 0,991 – 1. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil  penelitian  menunjukkan  perbedaan  yang sangat  signifikan.  Tingkat  signifikansi  ini mendukung hasil analisis yang menyatakan bahwa variabel komposisi, ukuran panjang serat dan jenis Teflon  menunjukkan  pengaruh  terhadap  variabel sifat  mekanik  yang  diamati.  Dalam  hal  ini,  uji statistik  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang signifikan pada data-data hasil penelitian. Tingkat signifikansi ini mengacu pada tingkat signifikansi minimum sebesar 0,3.
Tabel  8  menunjukkan  hasil  uji  reliabilitas data  dimana  didapat  nilai Cronbach’s  Alpha sebesar  0,998  untuk  9  macam  data.  Hal  ini menunjukkan bahwa data hasil penelitian memiliki reliabilitas  yang  sangat  tinggi  atau  berarti  bahwa data  hasil  penelitian  bersifat  sangat  dapat diandalkan  karena  nilai Cronbach’s  Alpha lebih besar dari 0,6.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Serat  limbah  Teflon  berpengaruh  terhadap kekuatan mekanis bahan komposit fiber.
2. Semakin  besar  prosentase  komposisi  volume maka  kekuatan  tarik  dan  kekuatan  impak cenderung semakin besar.
3. Semakin  panjang  ukuran  serat  Teflon  maka kekuatan tarik dan kekuatan impak cenderung semakin besar.
4. Secara  berurutan  jenis  Teflon  berdasarkan warna yang memiliki kekuatan tarik dan impak yang lebih besar adalah Teflon putih, abu-abu dan Teflon biru.

## SARAN
Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan  untuk  pola  penataan  serat  Teflon  pada komposit  atau  mempelajari  komposisi  campuran dari segi densitas, kepadatan dan lain-lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  terselenggara  melalui  skim kegiatan  Program  Kreativitas  Mahasiswa  - Penelitian (PKM-P) Dirjen Belmawa Ristek Dikti TA 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Nurfanani A. 2015. PTFE/Teflon .
http://www.ifankiwon.blogspot.co.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2016 [2] Wibowo A. 2014. Teflon (PTFE) . http://www.ariptpm.blogspot.com.  Diakses tanggal 10 Oktober 2016
[3] Lokantara  IP,  Suardana  NPG,  Karohika IMG, Nanda. 2010. Pengaruh Panjang Serat pada Temperatur Uji yang Berbeda Terhadap Kekuatan Tarik Komposit Polyester  Serat  Tapis  Kelapa .  Jurnal  Ilmiah Teknik Mesin Cakra 4(2): 166-172
[4] Pell  YM.  2012. Pengaruh  Fraksi  Volume Terhadap  Karakterisasi  Mekanik  Green Composite  Widuri  –  Epoxy .  Prosiding Seminar  Nasional  Sains  danTeknik  2012: T114-T120
[5] Dyah  E.,  Sari  NH.,  Yudhyadi  IGNK., Sinarep,  Topan.  2012. Pengaruh  Panjang Serat dan Fraksi Volume Terhadap Kekuatan Impact  dan  Bending  Material  Komposit Polyester  -  Fiber  Glass  dan  Polyester- Pandan  Wangi .  Dinamika  Teknik  Mesin 2(1): 15-27
[6] Huda  MN,  2008, Pengaruh  Suhu  Sintering Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Komposit Hasil Daur Ulang Plastik (HDPE, PET) dan Karet dengan Variasi Suhu Sintering 170°C, 180°C,  dan  190°C ,  Skripsi,  Jurusan  Teknik
Mesin Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Surakarta
[7] Septiari  IAPW,  Karyasa  IW,  Kartowarsono N,  2014, Pembuatan  Papan  Partikel  dari Limbah  Plastik  Polyprophylene(PP)  dan Tangkai  Bambu ,  e-Journal  Kimia  Visvitalis Universitas  Pendidikan  Ganesha,  Jurusan Pendidikan Kimia 2(1): 117-126
[8] Sushardi,  Veranitha,  2015, Papan  Komposit dari  Limbah  Industri  dengan  Perekat Campuran  Plastik  Polypropylene ,  Prosiding Seminar Nasional, Hasil-Hasil Penelitian dan
Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah  Purwokerto,  ISBN:  978-
602-14930-3-8
[9] Pratomo  AW. Modifikasi  Mesin  Uji  Tarik Plastik  Laboratorium  Uji  Bahan  Jurusan Teknik  Mesin  Politeknik  Negeri  Semarang .
Jurusan  Teknik  Mesin  Politeknik  Negeri Semarang
[10] Purwika  A,  Sugiyanto.  2012, Rancang Bangun  Alat  Uji  Lentur  dan  Tarik  Bahan Dengan  Tenaga  Hidrolik .  Program  Studi Teknik Mesin, Univeristas Surakarta
[11] Ismail  F.  2012. Rancang  Bangun  Alat  Uji Impak Charpy . Tugas  Akhir.  Program Studi Diploma III Teknik Mesin. Fakultas Teknik.
Universitas Diponegoro Semarang [12] Ngutra A, 2012, Teflon , http://www.aldongutra.blogspot.co.id, diakses tanggal 10 Oktober 201